162 



vorhanden. Das Legiren init Zink gelingt leicht, und bei sebr 

 niederer Temperatur, so dass hierzu ein gewohnlicher Bunseu' 

 scher Brenner, ja eine Weingeistflamme vollig ausreicht. Urn die 

 Oxydation des Zinkes zu verhindern, deckt man am Besten mit 

 Kolophonium und verhindert ein bedeutendes Steigen der Tem- 

 peratur. 



Weiss man, dass weder Platin noch Zinn vorhanden ist, so 

 geniigt es, zu decantiren, zu trocknen und zu wagen, um den 

 Goldgehalt zu finden. Das zuriickbleibende Gold erscheint ahn- 

 lich der Rollen- oder Kalkprobe, je nach der Menge des ange- 

 wendeten Zinkes. 



Vermuthet man Platinmetalle oder Zinn, so lost man diesen 

 Riickstand in Konigswasser, versetzt mit Ammoniak (oder auch 

 Salmiak), um die Platinmetalle zu fallen, vertreibt das freie Chlor 

 durch Kochen, redueirt das Gold mit einer gemessenen Menge 

 von schwetelsauerem Eisenoxydulammon-Losung von bekanntem 

 Gehalte und titrirt das nicht zersetzteEisenoxydul mitChamaleon- 

 losung. Die so ermittelte Menge des zur Reduction des Goldes 

 verbrauchten Eisenoxyduis gibt die Menge Goldes. 



In der salpetersaueren Losnng der Zinklegimug ist alles 

 Silber enthalten, das man mit Kochsalzlosung austitrirt, wobei 

 man, um das Schiitteln zu vermeidcn und Zeit zu sparen, Kalium- 

 chromat als Indicator anwenden kann. (Dieser Indicator, von 

 Chemikern schon haufig gebrauclit, hat sich bei den Montanisten 

 bis jetzt noch nicht einznbiirgem vermocht.) 



Die Methode der Trennung von Gold und Silber mittelst 

 Zink diirfte sich, da man gegeniiber der gegenwartig iiblichen 

 bedeutend an Zeit und Brennmaterial sparen kann, auch im 

 Grossen zur „Goldscheidung a eigneu. 



Zum Belege der Brauchbarkeit meiner Methode erlaube ich 



mir, die Resultate der von mir angestellten Versuche kurz anzu- 



schliessen. 



Feuerprobe 29-4 % Gold; Trennung mit Zink L ; 9-3 % Gold. 



n 4o'l „ „ „ „ „ 4o # l „ „ 



r> Oo'OO „ „ „ „ „ Do' J ,, „ 



(reich) 



_ 58 # 8 „ „ „ r n DO'2o ,, „ 



